SÉANCE DU l5 SEPTEMBRE I919. ^O^ 



sition assez variable; voici, à titre d'exemple, une de ces compositions : 



Al r= 93,9; Cu = 3,7o; Ain 1=0,61; Zn=:o,25; Mg = o,/43; 

 Si = o,58; Fe = o,53. 



Tel qa'on le trouve dans le commerce, cet alliage possède les caracté- 

 ristiques suivantes : 



Traction : R = 36''S à ZjoH-, E — 20'^e à 2^''^, A 0/0 = 20 à 22, i = 35 à 38. 

 Choc : p=: 4 à 5,5. Dureté (' ) : A =r 86 à gS. 



Ces propriétés sont dues principalement aux modifications apportées, 

 dans le métal, par une trempe très particulière : le métal porté à 4^0^ est 

 brusquement refroidi dans l'eau, puis abandonné à lui-même pendant un 

 certain temps. La trempe seule ne modifie pas sensiblement les propriétés 

 du métal recuit. 



Métal recuit : 



R=r2 7i^sà3o''g; E -loi^sà 141'g; A 0/0=20 à 22; 21 = 43 à 45; p = ykS; A = 63 à 68; 



Métal trempé (^) : 

 ï{ = 20^sk2g^?; E^zioi^sà i2''s; A7o=22à23; i; = 4ià45; p^Sàg; A=r59à67. 



Mais, après un certain temps de repos, on note une élévation notable de 

 la charge de rupture, de la limite élastique et de la dureté, avec une faible 

 variation de l'allongement et de la striction, ainsi que le montrent les 

 caractéristiques précédentes. 



C'est le seul exemple actuellement connu de telles modifications appor- 

 tées par le temps aux propriétés d'un métal trempé. 



Nous avons cherché à approfondir le phénomène ainsi défini en précisant, 

 avant tout, Texistence d'un point de transformation : nous n'avons pu la 

 mettre en évidence ni par la méthode différentielle de refroidissement, ni 

 par la mesure de la dilatation, mais nous avons pi^écisé la température de 

 trempe qu'il fallait atteindre pour que la variation des propriétés méca- 

 niques se fît sentir après un certain temps de repos : 



(») Chiffre de Brinell sous ooo^s^ avec bille de lO"»™, 

 (2) Aussitôt après la trempe. 



C. R., igtg, 2' Semestre. (T. 169, N° 11.) ^7 



